I044 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



que nous avions déjà notée ('), mais sur laquelle nous croyons utile d'ia- 

 sister : c'est le dédoublement du point B. 



Nous donnons à titre d'exemple (/Z^'-. i) une série de courbes de refroi 

 dissement (obtenues par la méthode difTérentieile), d'un acier au nickel 



0* 100* 200*300' iiOO' 500* 600* 700* 800* 300* 1000* «00* 



Couriîes de refroidissement 

 fFs.ss3.£e de 700' a. 100' en 150 winuts-s] 



^ fPasii^e Je 700' a 100' en 17 mnutts) 

 B, 



J L 



J L 



0* 100' 2,00* 300* 400* ^00* 600* 700* 800* 900* 1000* 1100* 



Températures 



Fig. I. — Points nitiques ihermiques (méthode différentielle) d'un acier au nickel-clirome-ciiivre. 

 Pour 100. l'our 100, Pour loo. 



Carbone = 0,39 Silicium = o, -3 Manganèse : o.'|3 



Nickel = j/,'( Clinuiic = i.83 Cuivr' = 1.7^ 



chrome-cuivre, sur lesquelles cette particulaiilé est bien mise en évidenco. 



Les courbes 2 à 6(y%. i)ont été obtenues en adoptant, dans tous ie?cn>, 

 une même allure de refroidissement, définie par le temps mis par Tacier 

 pour passer de 700" à 100° qui a été de i5o minutes environ; mais in tem- 

 pérature maxima atteinte par l'acier a varié dans chaque cas. 



Dans ces conditions, on observe que : 



(') Revue de Métallurgie^ t. 15, septembre-ociobre 1917. 



